篮球场硅PU工程的施工方法  硅PU工程篮球场材料，是一种具有多功能运动性和施工优势的国家专利球场材料。通过改性硅弹性粒子等技术实现硅PU材料可直接在混凝土地面上施工。并且不会出现开裂和鼓泡现象。硅PU篮球场同时拥有常规PU与丙烯酸的优良特性。下面小编就来给大家说一下硅PU工程的施工方法。 1、底层基础处理：采用机械配合的方式先开伸缩缝后，整个球场基面用高浓度盐酸全场酸洗，再进行填缝处理，有不均匀沉降或开裂的位置采用专用石英砂与硅PU专用填缝胶按一定的配比进行对基础加固处理。对明显凸出部分进行打磨处理，对特别凹陷部位用填平材料填平修整处理。 2、涂刷粘结强化层封闭底漆：此材料适用于沥青混凝土基础面上的封闭，施工时可令沥青混凝土基面更加坚固、强度更高。 3、待施工基层干燥后用滚筒将底涂料均匀地刮涂在水泥混凝土基面上，封闭水泥基面的隙孔，提高塑胶层与水泥基面的粘结强度，使之不易脱层和产生气泡。如有部分地面吸料较明显的要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。  4、积水处修补：积水处深度不超过3mm的地方用底层塑胶层加胶粉按比例加专用稀释剂搅拌均匀，并调节至合适施工稠度，用直尺或刮板涂刮积水处，若积水深度超过5mm，应用专用底漆加40～80目砂，按比例搅拌均匀，平整摊铺于积水处并压实。 5、加强层施工： 1)在施工该涂层前检查确认基础处理是否符合施工要求，材料在施工前必须要按配比将定量的材料加进材料搅拌桶内，并用电动搅拌机搅拌均匀才可使用。 2)加强层材料施工是采用薄涂多遍的方法施工，既能保证质量又能节省材料。施工时用有齿刮板将缓冲层涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准，直至涂刮到要求厚度。表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机打磨平整再进行下一道工序施工。  6、弹性层施工：施工方法与加强层一样，采用有齿刮板将缓冲层涂刮于基面。干固后表面要求平整光滑，若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑才能进行下一道工序。 7、场地打磨：用专用砂纸对场地进行打磨，工人进行打磨的时候必须将砂纸与硅PU弹性层保持水平，对有流不平的地方在检查后须进行二次打磨，以保证基面必须平整无不平之处。 8、面漆层施工：将材料充分搅拌均匀后用滚筒遍涂施工。  9、划线： 1)面漆层固化后即可划线。 2)施工时按照球场的标准规格尺寸标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴好，用小油扫直接施工，在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆，待表面干后撕掉美纹纸。 10、检查：撕掉美纹纸后，对其场地平面的平整度与弹性进行检查，并对画线标准进行测量，以保证交与客人合格的工程产品。
为了提升出行的安全性，部分停车场、卫生间、台阶和坡道的表面设置了微珠防滑地坪。该地坪可以增大鞋底或者轮胎与地面的摩擦，以免行人滑倒或者车辆发生打滑现象。 微珠防滑地坪漆，高度防滑，同时可消减刹车声音。因为其球形颗粒的应力集中，填充到材料中可以克服破坏性裂纹的出现，同时球形表面更有利于所受的外力均匀地传递给周围基体，从而改善地坪的各项力学性能，大大提高其耐磨损性。 一、工程概况 1、发包单位名称： 2、工程名称： 3、工程地址： 4、施工范围： 5、施工内容： 6、工期要求： 计划开工日期： 计划竣工日期： 7、地面现状说明： 经我司技术人员现场勘察，发现基面存在问题如下： 问题一： 问题二： 问题三： 针对上述情况，我司谨慎提出以下处理方案。  二、施工方案设计依据 1、现场地面勘察； 2、相关技术文件要求； 3、地坪涂料产品检验标准及验收规范 ①《地坪涂装材料》（GB/T22374-2008） ②《地坪涂料》（HG/T3829-2006） ③《环氧树脂地面涂层材料》(JC/T1015-2006) 三、施工基面要求及环境条件 1、施工基面要求 ①现地面平整度，2米水平靠尺范围内高低差不大于2～3mm(国家建筑行业标准)。 ②现混凝土（商品细石混凝土）找平层地面首层应做防水层（负底层），混凝土找平层厚度大于50mm以上。 ③混凝土找平层强度标号高于C25（含C25）标准，混凝土表面不应有粉化、起砂等现象。 ④混凝土找平层不应出现空鼓、裂缝及表面积摊油污等现象，如有以上情况，施工前需特殊处理。 ⑤新施工混凝土找平层表面应采用机械收光，机械收光时不应抛撒干水泥粉收光，养护期不得低于28天。 ⑥环氧地坪施工前所有施工区域地面必须干透，素地不应有明显积水，基面含水率必须小于8%。 2、环境条件 ①施工环境和基面温度不可低于5℃，空气相对湿度不超过80%。气温过低时，必须有空调，或采取其它加热保温措施。阴雨天气严禁施工。 ②施工过程随时关注天气状况及变化情况避免施工后短期内遇雨。 ③施工整体环境及空气状况应该良好避免扬尘以及大风污染。 ④撕掉的美纹纸要小心集中存放以免美纹纸上的涂料污染墙面、地面。 ⑤边生产边施工情况下，施工区域内要有足够隔离区，以免灰尘、砂粒等渗入未干透的漆膜。 3、施工现场施工材料及设备堆放 ①保证项目工程所用的地坪漆的品种、等级、种类、颜色、性能等应符合设计及选样的要求。 ②施工队在施工现场规划材料和机械堆放区,使用合乎规范，远离明火，现场严禁吸烟。  四、施工详细步骤 微珠防滑地坪施工要求一楼地面需已做好防水处理。 基面处理→环氧底漆层→环氧砂浆层→环氧腻子层→环氧面涂层→环氧微珠防滑面漆层→耐磨罩光漆（建议亮光） 1、基面处理 基面使用打磨机打磨处理，铲除地面疏松的水泥壳、打磨突出部分。吸尘清扫干净后，对地面局部坑洼破损处，伸缩缝进行填补，采用环氧中涂材料修补，对沟缝采用填缝浆和石英砂填平。 2、底漆层 在滚涂环氧底漆前，先用透明胶布针对专用滚筒作除毛处理。待基面除尘干净后，将渗透性底涂材料按配比混合，并用搅拌器搅拌均匀，使用专业滚筒滚涂，做到均匀无遗漏。目的在于防潮封闭水泥地面，增加附着力。 3、砂浆层 待底涂层养护干透后，将环氧中涂材料主漆与固化剂按规定比例混合搅拌均匀，然后慢慢加适量的石英砂，采用专业平刀进行批刮。目的在于进一步找平水泥地面，达到设计厚度和抗压度要求。 4、腻子层 将色漆与固化剂按规定比例混合，充分搅拌均匀后，加适量石英粉搅拌，在限定施工时间内用平刀全面批刮一遍。目的在于封闭针眼和气孔，平滑地面，让地面更细腻。 5、面涂层 使用环氧面漆，主漆和固化剂按比例混合，搅拌均匀。然后用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍，或喷涂1～2遍。 6、环氧微珠防滑面漆层 待腻子层固化后，将微珠防滑面漆主材搅拌均匀，然后将固化剂加入色漆桶中，充分搅拌均匀后，用专业滚筒均匀涂刷1遍，达到表面微粒细度均匀一致。 7、罩光 将水性聚氨酯罩面漆色漆主剂和固化剂按比例混合，充分搅拌均匀，配好的材料必须在规定时间内用完，随着温度升高，混合后的材料使用时间缩短。 五、地坪特性及技术指标 1、适用范围 ①适用于超市、仓库、楼厅、汽车展厅、汽车修理厂、行车通道、汽车修理厂等特殊场所的地面。 ②机械性能要求高的区域，具有一定冲击性的机械、电子、电器、仪表、医药、纺织、服装、食品、烟草等企业厂房的地面。 2、性能特点 ①表面微粒细度均匀，起伏小，阻力大、防滑性能好。 ②抗压耐磨、使用寿命长、平稳舒适无震动、低噪，美观止滑。 ③与基层粘结牢固、硬化收缩率小、表面无缝、不易剥落或开裂。 ④能抗一般化学腐蚀性和油污。 ⑤排水性能好，不积污、降低乃至消除溅水和水膜，增加雨天行车安全性。  3、产品技术说明 产品名称：4：1微珠防滑车库地坪漆 包装规格：主漆16kg、固化剂4kg 配比：4(主漆):1(固化剂) 混合后使用期限：配料后30分钟使用完，温度越高，混合后使用寿命越短，施工时环境温度高于35℃，一般不建议施工。 是否添加稀释剂：温度低粘度大时可添加本公司专用稀释剂，不超过总重量的5%。 六、地坪涂装验收标准。 1、已施工的环氧树脂地坪漆涂料涂层表面不能出现发粘现象。 2、涂层无气泡、无镘刀痕、辊筒痕，大面积接口处基面平整。 3、涂膜无脱层(咬底)、起鼓、露底、漏涂、咬色等现象。 4、涂层颜色均匀一致，无浮色发花，地坪涂料涂装大面积接口处不允许有明显色差。 5、中等强度、中等浓度酸碱及常见溶剂擦洗对环氧地坪涂料涂装地坪无影响。 6、湿拖把拖过或水冲洗过的地坪表面不变色。 7、除空气中浮尘掉落在地坪涂料涂层表面造成的极小缺陷，不允许有过粗杂质。 8、符合光泽度要求。 七、工程完结场地移交使用保养须知 1、容易受到污染的区域，比较显眼的“门面”部位如走廊等应每天用宽布拖把清洁1～2次。 2、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。 3、员工进入洁净区之前应换软底鞋。在容易常进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑胶毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。 4、叉车、铲车装卸时注意货物平放，避免侧倒、拖拽划伤地面。 5、如地坪漆面发生破损，破损之处又有油污滴落，则破损处需及时修补，以防油污等渗入素地结构中或漆层底下。